323 



filtrirte dièse Losung in eine Auflosung von Goldchlorid 

 und bestimmte die Menge des auf dem Filter bleibenden 

 unzersetzten Tanlalits. Dabei wurde Gold g-efâilt, dessen 

 Menge einen Gehalt von 3,33 pr. Cent Eisenoxydul im 

 Tantalite anzeigte. 



Noch war zu untersuchen, ob der Tantalit nicht ne- 

 ben Tantalsâure auch noch Sàuren des Niobiums enthalte. 



Es wurde das auf die Weise ausgefiihrt, dass A-Sui- 

 phat der Sâure des Tantalits mit concentrirter Natronlau- 

 ge gekocht wurde, worauf man der Flussigkeit eine hin- 

 reichende Menge kochenden Wassers zusetze um die ge- 

 bildéten Natronsalze vollstândig zu lôsen. Dabei blieben 

 bei der ersten Behandlung 100,3 Theile Tantaisâure un- 

 gelost und 33,3 Theile wurden gelôst. Letztere 33,3 

 Theile wurden wieder mit saurem scbwefelsaurem Kali 

 umgeschmolzen und die A-Sulphate wieder mit Natron- 

 lauge und Wasser gekocht. Jetzt blieben 15,6 Theile -un-' 

 gelost und 17,7 Theile wurden gelôst. Oie bei dieser 

 2-ten Behandlung gelôste Sâure verhielt sich jetzt wie 

 niobige Sâure. Ihr A-Sulphat lôste sich bei einer 3-ten 

 Behandlung fast vollstândig beim Kochen mit Natron - 

 Hydrat und Wasser. Dièse Losung krystallisirte in blât- 

 trigen Aggregaten, die im wasserfreieo Zustande 19,65 

 pr. Cent. Natron enthielten. Mit Kaliumeisencyanur und 

 Salzsâure gab die Losung der Natronsalze eine dunkel- 

 braune Flussigkeit aus der sich braune Flocken absetz- 

 ten. Mit Phosphorsalz gab die Sâure ein braunes Glas. 

 Die Losung der Sâure in Salzsâure wurde durch Zink 

 braun gefârbt, worauf sich braune Flocken von Nioboxyd 

 absetzten. Das spec. Gw. der gegliihten Sâure betrug 5,5. 



Die Sâure des Tantalits von Kimito bestand demnach 

 nach diesen Versuchen ausr 



2r 



